## EFEKTIFITAS KARBON AKTIF TONGKOL JAGUNG TERHADAP KADAR pH, TSS DAN TDS PADA LIMBAH CAIR PT PERTA SAMTAN GAS

## EFFECTIVENESS OF CORN COB ACTIVE CARBON ON PH, TSS AND TDS LEVELS IN LIQUID WASTE PT PERTA SAMTAN GAS
Amiliza Miarti 1) , Reva Sari Anike 2) 1,2) Program  Studi Teknik Analisis Laboratorium Migas Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia Corresponding Author E-mail: mia@pap.ac.id
Abstract: Corn (Zea  mays) is  one  of  the  most  important  carbohydrate-producing  food  crops  in  the  world  besides wheat  and  rice.  Corn  produces  solid  waste  in  the  form  of  corn  leaves  and  corn  cobs.  Corn  cobs  can  be  used  as  an ingredient for making activated carbon to increase the economic value of corn cobs. Corn cobs contain 41% cellulose and 36% hemicellulose. This study aims to determine the process of making activated carbon as well as the activation process and effectiveness of corncob activated carbon to manage liquid waste of PT Perta Samtan Gas on pH, TSS, and TDS levels. The manufacture of activated carbon has three processes, namely the process of dehydration, carbonization, and activation. The chemical used for the activation of activated carbon is H 2 SO 4 1 M, in the carbonization process at a temperature  of  500°C  for  30  minutes.  Activated  carbon  was  tested  for  characteristics  such  as  moisture  content,  ash content,  volatile  matter  content,  and  iodine  content.  The  activated  carbon  was  then  tested  with  PT  Perta  Samtan  Gas liquid waste using a variation of 0.5 g; 1.0 g; 1.5 g and the variation of immersion contact time was 30 minutes and 60 minutes. Optimal results  were obtained at a  mass variation  of 1.5 g of activated carbon and an  immersion time of 60 minutes. The effectiveness that can be generated from the liquid waste testing is a pH of 13.46%, a change in pH from 5.2  to  5.9,  a  TSS  value  of  82.45%,  a  decrease  from  718  mg/L  to  126  mg/l  and  a  TDS  value  by  87.33%,  which  is  a decrease  from  884  mg/l  to  112  mg/l.  The  results  of  this  study  indicate  that  activated  carbon  made  from  corn  cobs  is effectively used in wastewater treatment with a decrease in pH, TSS and TDS values.
Keywords: Activated Carbon, Liquid Waste, Corn Cobs.
Abstrak : Jagung (Zea mays) merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia selain  gandum  dan  padi.  Jagung  menghasilkan  limbah  padat  berupa  daun  jagung  dan tongkol  jagung.  Pada  tongkol jagung  dapat  dimanfaatkan  sebagai bahan  pembuatan  karbon  aktif  untuk  meningkatkan  nilai  ekonomis  dari  tongkol jagung. Pada tongkol jagung terdapat kandungan selulosa 41% dan hemiselulosa 36%. Pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan karbon aktif serta proses aktivasi dan efektifitas karbon aktif tongkol jagung untuk mengelolah limbah cair PT Perta Samtan Gas terhadap kadar pH, TSS, dan TDS. Pembuatan karbon aktif mempunyai tiga  proses yaitu proses dehidrasi, karbonisasi, dan aktivasi. Bahan kimia yang digunakan untuk aktivasi  karbon  aktif yaitu  H 2 SO 4 1  M,  pada  proses  karbonisasi  pada  suhu  500°C  selama  30  menit.  Karbon  aktif  diuji  karakteristiknya seperti kadar air, kadar abu, kadar zat menguap, dan kadar iodin. Karbon aktif kemudian diuji dengan limbah cair PT Perta Samtan Gas menggunakan variasi sebanyak 0,5 g; 1,0 g; 1,5 g dan variasi waktu kontak perendaman 30 menit dan 60  menit.  Hasil  yang  optimal  diperoleh  pada  variasi  massa  karbon  aktif  1.5  gr  dan  waktu  perendaman  60  menit. Efektifitas yang mampu dihasilkan dari  pengujian  limbah  cair  tersebut  adalah  pH  sebesar  13,46%  terjadi  perubahan pH  dari 5,2 menjadi 5,9, Nilai TSS sebesar 82,45% yaitu penurunan dari 718 mg/L menjadi 126 mg/l dan Nilai TDS sebesar  87,33%,  yaitu  penurunan  dari  884  mg/l  menjadi  112  mg/l.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  karbon aktif  yang  dibuat  dari  tongkol  jagung  efektif digunakan pada pengolahan limbah cair dengan adanya penurunan nilai pH,TSS dan    TDS.
Kata kunci: Karbon Aktif, Limbah Cair, Tongkol Jagung.

## 1. PENDAHULUAN
Tanaman  jagung  merupakan  tanaman pangan  yang  kontribusinya  pada  pertumbuhan ekonomi  nasional  cukup  besar.  Di  Lubuk Linggau  Desa  Marga  Mulya  terdapat  lahan perkebunan  yang  sangat  luas  dan  pabrik  yang
mengelola hasil panen kebun tersebut. Tanaman jagung  ini  menghasilkan  limbah  padat  berupa daun  jagung dan  tongkol  jagung.  Dimana  saat jagung  yang  sudah  siap  dipanen  kemudian diolah  menjadi  makanan  burung  dan  ayam serta  sebagian  diolah  menjadi  bahan  makanan
seperti bubur jagung. Bagian dari jagung yang tidak  digunakan  seperti  tongkol  jagung  dan daun  jagung  biasanya  hanya  dibuang  begitu saja  sehingga  menumpuk  dalam  jumlah banyak  dan  hanya  dijadikan  bahan  bakar. Melihat  kondisi  potensi  produksi  limbah tongkol  jagung  tersebut,  perlu  dilakukan analisa  untuk  mengetahui  manfaat  yang dihasilkan  dari  limbah  tongkol  tersebut.  Jika tongkol jagung digunakan sebagai bahan baku pembuatan  karbon  aktif  untuk  mengetahui daya  adsorbsi  akan  meningkatkan  nilai ekonomis dari limbah tongkol  tersebut.  Setiap satu  kali  panen  pada  suatu  lahan  perkebunan didapat  sekitar  satu  ton  jagung  dan  akan menghasilkan limbah padat tongkol jagung.
Tongkol  jagung  merupakan  salah  satu limbah  padat  yang  dihasilkan  pada  proses pembuatan  pakan  burung . Limbah  tongkol jagung  biasanya  hanya  dibuang  begitu  saja sehingga menumpuk dalam jumlah banyak dan sebagian dijadikan bahan bakar oleh masyarakat  setempat.  Padahal  limbah  tongkol jagung dapat diolah menjadi  karbon  aktif  yang selanjutnya  diaplikasikan  sebagai  adsorben. Limbah  tongkol  jagung  mengandung  41% selulosa  dan  36%  hemiselulosa  dengan  kadar air  9,60%  (Lorenz  dan  Kulp,  1991).  Di Indonesia  limbah  tongkol  jagung  dihasilkan sekitar  2,29  juta  ton/tahun  (Suciyanto  et.al., 2006).  Limbah  merupakan  buangan  yang kehadirannya tidak  dikehendaki di  lingkungan karena  tidak  mempunyai  nilai  ekonomi. Limbah  berupa  limbah  padat,  limbah  cair  dan limbah gas.  Limbah  yang berasal  dari industri pabrik  mengandung  bahan  beracun  dan berbahaya  melalui  ekosistem  alam  yakni udara, air dan tanah.
2. TEORI DASAR 2.1 Jagung
Jagung  memiliki  nama  latin Zea  mays, merupakan  salah  satu  tanaman  pangan penghasil  karbohidrat  yang  terpenting  di dunia,  selain  gandum  dan  padi.Tanaman jagung  tumbuh  optimal  pada  tanah  yang gembur, drainase baik,  dengan  kelembaban tanah  cukup,  dan  akan  layu  bila  kelembaban tanah  kurang  dari 40%  kapasitas  lapang,  atau bila  batangnya  terendam  air.  Pada  dataran
rendah, umur jagung berkisar antara 3-4 bulan, tetapi  di  dataran  tinggi  di  atas  1000  m  dpl berumur 4-5 bulan. Umur panen jagung sangat dipengaruhi  oleh  suhu,  setiap  kenaikan  tinggi tempat 50 m dari permukaan laut, umur panen jagung akan mundur satu hari (Hyene, 1987).

## 2.2 Tongkol Jagung
Tongkol  jagung  merupakan  tempat lembaga  dan  sebagai  gudang  penyimpanan makanan  untuk  pertumbuhan  biji,  modifikasi cabang dan berkembang pada ruas-ruas batang (Koswara,1991).  Tongkol  jagung  bagian  dari jagung  yang  telah  diambil  bijinya  merupakan limbah  padat  karena  tongkol  jagung  tidak dikonsumsi.
2.3 Komposisi Tongkol Jagung
Komposisi tongkol jagung dapat dilihat pada tabel 2.1 .
Tabel 2.1 Komposisi Tongkol Jagung No. Senyawa Jumlah dalam persen (%) 1 Selulosa 40 2 Hemiselulosa 36 3 Lignin 16

## 2.4 Limbah
Limbah  adalah  residu  atau  sisa  dari suatu  proses  aktivitas  manusia  yang  dapat menjadi  bahan  pencemar  di  suatu  lingkungan ( Karmana,  2007).  Limbah  juga  merupakan buangan  yang  kehadirannya  pada  suatu  saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan  karena  tidak  memiliki  nilai ekonomis  dan  menjadi  penyebab  pencemaran lingkungan  yang  membawa  dampak  buruk bagi kesehatan masyarakat. Limbah cair adalah bahan-bahan  pencemar  berbentuk  cair.  Air limbah  adalah    air  yang  membawa  sampah (limbah)  dari  rumah  tinggal,  bisnis,  dan industry,  yaitu  campuran  air  dan  padatan terlarut atau tersuspensi merupakan air buangan dari  hasil  proses  yang  dibuang  ke  dalam lingkungan.

## 2.5 Karbon Aktif
Karbon aktif atau arang aktif merupakan  senyawa amorf dari  bahan  yang
mengandung karbon untuk menghasilkan daya adsorpsi  yang  besar.  Dimana  karbon    aktif mempunyai  daya  serap  yang  besar,  yaitu  25– 100  %  (Darmawan,  2008). Pemilihan  bahan baku  dari  karbon  aktif  ditentukan  berdasarkan besarnya  kandungan  karbon  pada  bahan tersebut.  Luas  permukaan  arang  aktif  berkisar antara 300-3500 m 2 /gram berhubungan dengan struktur pori internal yang menyebabkan arang aktif bersifat sebagai adsorben.
Karbon  aktif  berwarna  hitam,  tidak berbau, tidak berasa dan mempunyai daya serap besar.  Karbon  aktif  dilakukan  perlakuan khusus berupa proses aktivasi secara fisika dan kimia.  Aktivasi  ini  berfungsi  untuk  membuka pori-pori pada struktur molekul agar pada saat karbon aktif digunakan akan mempunyai daya serap yang besar pada bahan yang berfase cair atau gas (Sembiring, dkk., 2003).
Karbon  aktif  mempunyai  banyak  pori berukuran nano hingga mikrometer.
Sedemikian  banyaknya  pori  sehingga  dalam satu  gram  arang  aktif  bila  semua  dinding pori direntangkan, luas permukaannya dapat mencapai  ribuan  meter  persegi  (Syauqiah, 2011). Kapasitas adsorpsi arang aktif bergantung  pada  karasteristik  arang  aktifnya, seperti  tekstur  (luas  permukaan  dan  distribusi ukuran  pori),  kimia  permukaan  (gugus  fungsi dan permukaan) dan kadar  abu,  selain  itu  juga bergantung pada  karasteristik  adsorpsi  (Villa Carias, 2005).
Tabel 2.2 Standar Mutu Karbon Aktif
No. Uraian Satuan Persyaratan Butiran Serbuk 1  Bagian yang hilang pada Pemanasan  950 o C % Max 15 Max 25 2  Kadar air % Max 4,5 Max 15 3  Kadar abu % Max 2,5 Max 10 4  Bagian yang tidak mengarang - Tidak nyata Tidak nyata 5  Daya serap terhadap larutan I 2
mg/g Min 750  Min 750
6  Karbon aktif murni % Min 80 Min 65

## 2.6 Pembuatan Karbon Aktif
Pembuatan karbon  aktif  terdiri  atas tiga  tahap,  yaitu  (Marsh  and  Francisco, 2006):
1. Proses dehidrasi
Bahan  baku  untuk  pembuatan  karbon  aktif yaitu tempurung tongkol jagung  yang  telah bersih  dijemur  hingga  kering  atau  hilang kadar airnya.
2. Proses karbonisasi
Karbonisasi  atau  pengarangan  adalah  suatu proses  pemanasan  pada  suhu  tertentu  dari bahan-bahan organik dengan jumlah oksigen sangat terbatas, biasanya dilakukan dalam tanur. Bertujuan untuk menghilangkan zat-zat yang mudah menguap (volatile matter )  yang terkandung pada bahan dasar.
3. Proses aktivasi
Aktivasi  adalah  bagian  dalam  proses pembuatan  karbon  aktif  yang  bertujuan untuk membuka, menambah atau mengembangkan volume pori dan memperbesar  diameter  pori  yang  telah terbentuk pada proses karbonisasi.

## 2.7 Karakterisasi Karbon
Penentuan  sifat-sifat  karbon  aktif  yang diperoleh  melalui  karbonisasi  dan  aktivasi kimia,  maka  perlu  dilakukan  karakterisasi. Karakterisasi  dalam  penelitian  ini  meliputi penentuan kadar air, kadar zat menguap, kadar abu,  kadar  karbon  terikat,  dan  kadar  daya serap yodium.
1. Kadar Air Adalah  persentase  kandungan  air  pada suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan  berat  basah  ( wet basis ) atau  berat kering (dry basis ) (Anonim, 2010).
2. Kadar abu
Abu  merupakan  zat  anorganik  sisa  hasil pembakaran  dari  suatu  bahan  organik.  Kadar abu  merupakan  campuran  dari  komponen anorganik  atau  mineral  yang  terdapat  pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari
Volume 13 No. 01 Juli 2022
96%  bahan  anorganik  dan  air,  sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. 3. Kadar zat menguap Zat  mudah  menguap  adalah  zat  selain  air, yaitu  karbon  terikat  dan  abu  yang terdapat  di dalam  arang,  yang  terdiri  atas  cairan  dan  sisa yang tidak habis dalam proses karbonisasi. 4. Kadar karbon Kadar karbon terikat adalah fraksi C dalam arang  nomor  atom  6  pada  tabel  periodik. Karbon  merupakan  unsur  non-logam  dan bervalensi  4  ( tetravalen )  yang  berarti  bahwa terdapat  empat  elektron  untuk  membentuk ikatan kovalen.
5. Kadar daya serap yodium
Adsorbsi iodin dilakukan untuk menentukan  kapasitas  adsorbsi  karbon  aktif. untuk  mengetahui  kemampuan  karbon  aktif menyerap  larutan  berwarna.  Angka  iodin didefinisikan  sebagai  jumlah  miligram  iodin yang diadsorpsi oleh satu gram karbon aktif.

## 2.8 Adsorpsi
Adsorpsi  adalah  fenomena  fisik  yang terjadi saat  molekul  gas  atau cair  dikontakkan dengan suatu permukaan padatan dan Sebagian dari molekul-molekul tadi mengembun pada permukaan padataan tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya ketidakseimbangan  gaya-gaya  molekul  pada zat  padat  cenderung  menarik  molekul    lain yang bersentuhaan pada permukaannya (Kuntoro,  2011).  Adsorpsi  diartikan  sebagai peristiwa  pengambilan  zat  terbentuk  gas,  uap, dan cairan oleh permukaan tanpa penetrasi 2.9 Adsorben
Adsorben  adalah  zat  padat  yang  dapat menyerap  komponen  tertentu  dari  suatu  fase fluida.  Adsorben  adalah  zat  penyerap  dan adsorbat  adalah  zat  yang  diserap  (Giyatmi, 2008).  Adsorben  biasanya  menggunakan bahan-bahan yang memiliki pori-pori sehingga proses  adsorpsi  terjadi  di  pori-pori  atau  pada letak-letak tertentu di dalam partikel.
Pori-pori  pada  adsorben  umumnya sangat  kecil,  sehingga  luas  permukaan  dalam menjadi  lebih  besar  daripada  permukaan  luar. Pemisahan  terjadi  karena  perbedaan  bobot molekul disebabkan adanya perbedaan polaritas  sehingga  sebagian  molekul  melekat
pada  permukaan  tersebut  lebih  erat  dari molekul lainya (Saragih, 2008).

## 2.10 Jenis Adsorben
Adsorben  dibagi  menjadi  dua,  yaitu kelompok  polar  dan  non  polar diantaranya: 1. Adsorben polar ( hydrophilic)
Adsorben  yang  dapat  menyerap  air  berupa kelompok  silika  gel,  alumina aktif,  zeolit, dll.
2. Adsorben non polar (hydrophobic )
Adsorben  ini  menyerap  adsorbat  selain  air berupa  kelompok  polimer  adsorben  dan karbon aktif (Saragih, 2008).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Bagan  alir  proses  penelitian  dapat terlihat seperti pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Analisa TDS
Total disolved solids atau TDS merupakan parameter fisik yang diperlukan untuk pengelolahan air. Dimana tingginya kandungan zat terlarut  dalam  air  dapat  menimbulkan  efek pencemaran  air  dan  kematian  terhadap  organisme air.
Studi Pustaka mengenai Adsorbsi dari Karbon Aktif Dari Limbah Tongkol Jagung
Proses Preparasi dan Aktivasi Karbon Aktif dari Limbah Tongkol Jagung
Analisa Kadar Karbon Aktif Meliputi Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Zat Menguap dan Kadar Iodin pada Limbah Cair PT Perta Samtan Gas
Proses Pengolahan Limbah Cair Menggunakan Karbon Aktif dari Tongkol Jagung Adsorbsi Karbon Aktif pada Limbah Cair PT  Perta Samtan Gas
Pengujian pH, TSS dan TDS  terhadap Limbah
Kalkulasi Kandungan pH,TSS dan TDS
Kesimpulan
Gambar 4.1 Pengaruh TDS Terhadap Waktu Rendam
Berdasarkan  gambar  4.1  dapat  dilihat bahwa  air  limbah  cair  PT  Perta Samtan  Gas memiliki  nilai total  disolved  solids (TDS) sebesar 884 mg/l, setelah diadsorpsi menggunakan karbon aktif nilai TDS mengalami penurunan. Menurunnya nilai TDS dalam  air  menunjukkan  bahwa  mineral  dan bahan  organik  lainnya  sudah  terserap  pada permukaan pori-pori karbon aktif. Pada karbon aktif  bisa  menurunkan  nilai  TDS  karena karbon  aktif  mempunyai  sifat  lunak  dan  bila dikontakkan dengan air limbah maka permukaan  karbon  aktif  akan  lebih  mudah menyerap  bahan  yang  akan  dihilangkan sehingga mencapai kondisi yang optimal.
Nilai  penurunan  TDS  pada  penelitian ini  yang  optimal  ditunjukkan  pada  massa karbon  aktif  sebesar  1,5  g  dengan  waktu rendam  30  menit  dan  60  menit  mengalami penurunan sebesar 87,33% dari nilai awal 884 mg/l  menjadi  124  mg/l  dan  126  mg/l.  Pada penelitian  ini  dapat  disimpukan  bahwa semakin  lama  waktu  kontak  perendaman  dan semakin  banyak  jumlah  massa  karbon  aktif yang  digunakan  saat  perendaman  dengan sampel  limbah  cair,  maka  penurunan  nilai TDS yang didapatkan akan semakin baik. 4.2 Analisa TSS
Total suspended solids atau TSS adalah jumlah  padatan  tesuspensi  yang  terdapat  pada larutan.  Semakin  tinggi  nilai  TSS,  maka  air akan semakin keruh. Kekeruhan ini disebabkan oleh  bahan  organik  dan  anorganik  seperti bakteri,  jamur,  lumpur,  oksida  logam,  serta silfida yang terlarut dan terlarut.
Gambar 4.2 Grafik Pengaruh TSS Terhadap Waktu Rendam
Berdasarkan  grafik  pada  gambar  4.2 dapat dilihat adanya penurunan  terhadap kadar nilai TSS. Dimana dengan adanya jumlah TSS dalam jumlah berlebihan merupakan salah satu faktor  yang  menyebabkan  kekeruhan  pada  air limbah,  padatan  ini  tidak  terlarut  dan  tidak dapat  mengendap  secara  langsung  berupa partikel-partikel  yang  ukuran  dan  beratnya lebih  kecil  dari  sedimen.  Penyebab  cukup tingginya konsentrasi  TSS pada  air limbah ini dapat  disebabkan  oleh  tingginya  kadar  bahan organik  yang  terdapat  di  air  limbah.  Hasil Analisa nilai TSS  menggunakan  variasi  massa arang  dan  waktu  rendam.  Diketahui  bahwa nilaiTSS  akan  menurun  dengan  semakin  lama waktu rendam dan jumlah massa karbon  aktif. Penurunan  maksimal  analisa  TSS  pada  proses pengolahan  limbah  cair ditunjukan pada waktu 60 menit dengan massa karbon aktif sebanyak 1,5  g.  Pada  kondisi  ini  terjadi  penurunan sebesar 82,45% dengan nilai TSS awal sebesar 718 mg/l menjadi  112 mg/l dari nilai TSS awal 718  mg/l.  Dari  nilai  ini  bisa  disimpulkan bahwa  proses  ini  bisa  menurunkan  nilai  TSS dari  limbah  cair  PT  Perta  Samtan  Gas sehingga proses ini dapat dikatakan baik untuk pengolahan limbah cair.
4.3 Analisa pH (Derajat Keasaman) pH  atau  derajat  keasaman  adalah parameter kimia yang penting untuk dilakukan pengukuran  dalam  pengelolahan  air.  Kondisi awal  pH  air  limbah  cair  adalah  5,2  setelah terjadinya adsorpsi mengalami perubahan pada nilai pH limbah cair.
Berdasarkan grafik 4.3 dapat dilihat bahwa air limbah cair PT Perta Samtan Gas memiliki nilai pH  5,2  dan  setelah  dilakukan  perendaman  dengan
karbon  aktif  sebelum  mengalami  perubahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa    karbon aktif mampu  meningkatkan  nilai  pH.  Peningkatan  pH disebabkan  karena  adanya  kation  dalam  karbon aktif  yang  terlarut  dalam  air  (Idrus,  dkk.,  2013). Dengan adanya  ion H + dan  ion OH - yang seimbang menyebabkan  nilai  pH  stabil  (netral)  dan  jika kandungan  ion  H + semakin  banyak  di  dalam  air, maka pH asam (Prasetyo, dkk., 2015).
Gambar 4.3 Grafik Pengaruh pH Terhadap Waktu
Adsorpsi dipengaruhi oleh derajat keasaman (pH) karena menentukan tingkat ionisasi larutan  sehingga  mempengaruhi  adsorpsi  senyawa organik.  Terjadinya  peningkatan  nilai  pH  karena adanya  netralisasi  muatan  negatif  karbon  oleh  ion hidrogen  yang  menyebabkan  permukaan  karbon aktif  lebih  baik  untuk  mengadsoprsi  pencemar (Nurmajah  dkk,  2014).  Nilai  derajat  keasaman sebelum  dilakukan  perendaman  dengan  karbon aktif,  yaitu  sebesar  5,.2.  Setelah  dilakukan penelitian  diperoleh  kenaikkan  nilai  pH  yang optimal pada waktu 60 menit dengan  massa karbon aktif 1,5 g dengan perubahan nilai pH menjadi 5,9 dengan perubahan   nilai  pH  sebesar  13,46%.  Pada penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin banyak  jumlah  massa  karbon  aktif  dan  semakin lama  waktu  perendaman,  maka  hasil   perubahan nilai pH yang diperoleh akan semakin baik.
Penurunan  nilai  TSS  dan  TDS  serta perubahan  nilai  pH  disebabkan  karena  adanya proses  adsoprsi  oleh  karbon  aktif.  Selama perendaman  karbon  aktif  bersinggunggan  dengan senyawa yang akan diserap sehingga semakin lama waktu   kontak  perendaman,  maka  daya  adsorpsi yang dihasilkan akan meningkat. Adsoprsi  dengan menggunakan  karbon  aktif  ini  merupakan  jenis adsopsi  secara  fisika  yang  melibatkan  pori  dan gaya  tarik  menarik  antara  molekul  adsorben  dan adsorbat. Terdapat pori yang luas pada karbon aktif juga  mempengaruhi  besarnya  molekul  adsorbat yang terserap. Secara garis besar dapat
disimpulkan  bahwa  karbon  aktif  yang  berasal  dari tongkol  jagung  dapat  dikatakan  efektif  untuk pengolahan limbah cair PT Perta Samtan Gas .

## 5. KESIMPULAN
Dari pembahasan tersebut, maka kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 1. Proses pembuatan karbon aktif
a. Proses  dehidrasi, pada  proses  ini  tongkol jagung dipotong kecil-kecil kemudian dijemur dibawah matahari selama dua hari.
b. Proses  karbonisasi,  p ada  proses  ini tongkol  jagung  yang  telah  dijemur  selama dua  hari  kemudian dimasukkkan  ke furnace
suhu 500°C selama 30 menit.
c. Proses grinding ,  arang  yang  di  hasilkan dari  proses  karbonisasi  di  grinding  atau dihaluskan  dengan  alung  atau  mortar kemudian di ayak mesh 100.
2. Proses  aktivasi  karbon, tongkol  jagung  yang selesai diayak  menggunakan mesh 100 aktivasi dengan  larutan  H 2 SO 4 1  M  selama  24  jam dalam  posisi  tertutup  di beaker  glass 500  ml. Setelah  24  jam  terjadi  pemisahaan  antara karbon  dengan  residu  yang  akan  mengapung diatas, buang lapisan residu tersebut dan karbon yang  terdapat  di  bawah  diambil  dengan  cara disaring.  Karbon  yang  disaring  dibilas  dengan aquadest berulang  kali  sampai  pH  netral kemudian dikeringkan di oven 105°C  selama 5 jam  dan  masukkan  ke  desikator  selama  30 menit, terakhir timbang dengan neraca analitik.
3. Karbon  aktif  yang  berasal  dari  tongkol jagung  dapat  dikatakan  efektif  untuk pengolahan  limbah  cair  PT  Perta  Samtan Gas  karena  dapat  dilihat  dari  hasil penurunan  kadar  pH,  TSS  dan  TDS  yang diaplikasikan  dengan  limbah  cair  massa karbon  aktif  0,5  g;  1,0  g;  1,5  g  dan  waktu kontak  perendaman 30 menit dan 60 menit. Pada analisa pH meter, TSS dan TDS terhadap limbah  cair  mendapatkan  hasil  yang  optimal, yaitu pada massa karbon aktif sebesar 1,5 g dan waktu  kontak  perendaman  60  menit.  Untuk analisa  pH  meter  terjadi  kenaikan  nilai  pH sebesar 13,46%, yaitu nilai pH dari 5,2 menjadi 5,9.  Nilai  TSS  mengalami  penurunan  sebesar 82,45%,  yaitu  dari  718  mg/l  menjadi  126  mg/l dan  Nilai  TDS  mengalami  penurunan  sebesar 87,33% ,yaitu dari 884 mg/l menjadi 112 mg/l .
Volume 13 No. 01 Juli 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayat, Pratikno. 2008. Teknologi Pemanfaatan  Serat  Daun  Nanas  Sebagai
Bahan  Baku  Tesktil. Yogyakarta:  Universitas Islam Indonesia.
Idrus,  R.,  Lapanporo,  B.P.,  dan  Putra,  Y.G. 2013. Pengaruh  Suhu  Aktivasi  terhadap Kualitas  Karbon  Aktif  Berbahan  Dasar Tempurung Kelapa . Jurnal Prisma Fisika. Vol. 1. Hal. 50-55.
Laos,  Landiana  Etni  dan  Selan,  Arkilaus. 2016. Pemanfaatan  Kulit  Singkong  sebagai Bahan  Baku  Karbon  Aktif. Jurnal  Ilmu Pendidikan  Fisika.  Vol  1  (1).  Hal.32-36.  p- ISSN: 2477-5959 e-ISSN: 2477-8451
Lyliana  H,  Yola.  2013. Pemanfaatan  Arang Aktif  sebagai  Absorban  Logam  Berat  dalam Air  Lindi  di  TPA  Pakusari  Jember .  Skripsi. Jawa  Timur:  Program  Sarjana  Universitas Jember.
Mujizah, Siti. 2010.
Pembuatan dan Karakterisasi  Karbon  Aktif  dari  Biji  Kelor (Moringa  Oleifera.  Lamk)  dengan  NaCl sebagai  Bahan  Pengaktif. Skripsi.  Malang: Program  Sarjana  Universitas  Islam  Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.
Rohmah,  Putri  Miftahul  dan  Redjeki,  Athiek Sri.  2014. Pengaruh  Waktu  Karbonisasi  pada Pembuatan  Karbon  Aktif  Berbahan  Baku Sekam Padi dengan Aktivator KOH. Konversi, Vol. 3. Hal. 19-27
Sahara,
Emmy., Sulihingtyas.
Wahyu Dwijani., Surya Mahardika., I Putu Adi. 2017. Pembuatan dan Karakterisasi Arang Aktif dari Batang  Tanaman  Gumitir  (Tagetes  Erecta) yang Diaktivasi  dengan  H 3 PO 4 . Jurnal  Kimia. Vol 11 (1). ISSN 1907-9850
Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  06-3730- 1995
Setiawan,  Ari.,  Shofiyani,  Anis.,  Syahbanu, Intan.  2017. Pemanfaatan  Limbah  Daun
Nanas  (Ananas  comosus)  sebagai  Bahan Dasar  Arang  Aktif  untuk  Adsorpsi  Fe  (II). JKK. 2017. Vol.6(3). Hal.66-74
Verayana.,  Paputungan,  Mardjan.,  Iyabu, Hendri.  2018. Pengaruh  Aktivator  HCl  dan H 3 PO 4 terhadap  Karakteristik  (Morfologi Pori)  Arang    Aktif    Tempurung  Kelapa  serta Uji Adsorpsi pada Logam Timbal (Pb). Jurnal
Entropi. Gorontalo State University. Vol.13(1). Hal.67-75.